# مقارنة بين أنواع البطاريات التجارية

اختلفت أشكال، أحجام، جهود، مميزات وعيوب البطاريات التجارية على مر العصور.

## الخصائص المشتركة

| كيمياء الخلية | تعرف أيضا بإسم | القطب الكهربائي | القطب الكهربائي | قابلية إعادة الشحن | تاريخ طرحها | الجهد | الجهد | الجهد | كثافة الطاقة | كثافة الطاقة | القوة النوعية | الثمن | كفاءة التفريغ | معدل التفريغ الذاتي | مدة الصلاحية |
| كيمياء الخلية | تعرف أيضا بإسم | مصعد | مهبط | قابلية إعادة الشحن | تاريخ طرحها | جهد القطع | الرسمي | 100% حالة الشحن | بالنسبة للكتلة | بالنسبة للحجم | القوة النوعية | الثمن | كفاءة التفريغ | معدل التفريغ الذاتي | مدة الصلاحية |
| كيمياء الخلية | تعرف أيضا بإسم | مصعد | مهبط | قابلية إعادة الشحن | عام | فولت | فولت | فولت | MJ/kg (Wh/kg) | MJ/L (Wh/L) | W/kg | Wh/$ ($/kWh) | % | %/شهريا | عام |
| بطارية الرصاص | SLA VRLA | رصاص | أكسيد الرصاص الرباعي | نعم | 1881 | 1.75 | 2.1 | 2.23–2.32 | 0.11–0.14 (30–40) | 0.22–0.27 (60–75) | 180 | 6.76–17.38 (58–148) | 50–92 | 3–20 | |
| بطارية زنك-كربون | زنك- كربون | زنك | أكسيد المنغنيز الرباعي | لا | 1898 | 0.75–0.9 | 1.5 | | 0.13 (36) | 0.33 (92) | 10–27 | 3.09 (324) | 50–60 | 0.32 | 3–5 |
| بطارية الزنك الهوائية | PR | زنك | الأكسجين | لا | 1932 | 0.9 | 1.45–1.65 | | 1.59 (442) | 6.02 (1,673) | 100 | 2.7 (370) | 60–70 | 0.17 | 3 |
| خلية الزئبق | أكسيد الزئبق | زنك | أكسيد الزئبق الثنائي | لا | 1942– 1996 | 0.9 | 1.35 | | 0.36–0.44 (99–123) | 1.1–1.8 (300–500) | | | | | 2 |
| البطارية القلوية | Zn/MnO$_2$ LR | زنك | أكسيد المنغنيز الرباعي | لا | 1949 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.31–0.68 (85–190) | 0.90–1.56 (250–434) | 50 | 0.48 (2071) | 45–85 | 0.17 | 5–10 |
| البطارية القلوية القابلة لإعادة الشحن | RAM | زنك | أكسيد المنغنيز الرباعي | نعم | 1992 | 0.9 | 1.57 | 1.6 | | | | | | 1 ! <1 | |
| بطارية أكسيد الفضة | SR | زنك | أكسيد الفضة | لا | 1960 | 1.2 | 1.55 | 1.6 | 0.47 (130) | 1.8 (500) | | | | | |
| بطارية النيكل والزنك | NiZn | زنك | هيدروكسيد أكسيد النيكل | نعم | 2009 | 0.9 | 1.65 | 1.85 | | | | | | 13 | |
| بطارية النيكل والحديد | NiFe | الحديد | هيدروكسيد أكسيد النيكل | نعم | 1901 | 0.75 | 1.2 | 1.65 | 0.07–0.09 (19–25) | 0.45 (125) | 100 | 4.11–5.48 (182–243) | | 20–30 | 30– 50 |
| بطارية نيكل-كادميوم | NiCd NiCad | كادميوم | هيدروكسيد أكسيد النيكل | نعم | 1960 !c. 1960 | 0.9–1.05 | 1.2 | 1.3 | 0.11 (30) | 0.36 (100) | 150–200 | | | 10 | |
| بطارية نيكل-هيدروجين | NiH$_2$ Ni-H$_2$ | هيدروجين | هيدروكسيد أكسيد النيكل | نعم | 1975 | 1.0 | 1.55 | | 0.16–0.23 (45–65) | 0.22 (60) | 150–200 | | | | 5 |
| بطارية نيكل-هيدريد فلز | NiMH Ni-MH | هيدريد | هيدروكسيد أكسيد النيكل | نعم | 1990 | 0.9–1.05 | 1.2 | 1.3 | 0.36 (100) | 1.44 (401) | 250–1000 | 3.29 (304) | | 30 | |
| هيدريد معدني منخفض التفريغ الذاتي | LSD NiMH | هيدريد | هيدروكسيد أكسيد النيكل | نعم | 2005 | 0.9–1.05 | 1.2 | 1.3 | 0.34 (95) | 1.27 (353) | 250–1000 | | | 0.42 | |
| أكسيد المنغنيز الرباعي | Lithium Li-MnO$_2$ CR Li-Mn | الليثيوم | أكسيد المنغنيز الرباعي | لا | 1976 | 2 | 3 | | 0.54–1.19 (150–330) | 1.1–2.6 (300–710) | 250–400 | | | 1 | 5-10 |
| أحادي فلوريد الكربون | Li-(CF)$_x$ BR | الليثيوم | كربونات البروبيلين | لا | 1976 | 2 | 3 | | 0.94–2.81 (260–780) | 1.58–5.32 (440–1,478) | 50–80 | | | 0.2–0.3 | 15 |
| بطارية ثنائي كبريتيد الحديد | Li-FeS$_2$ FR | الليثيوم | بيريت | لا | 1989 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.07 (297) | 2.1 (580) | | | | 0.05 | 10–20 |
| بطارية أيونات الليثيوم | LiCoO$_2$ ICR LCO Li‑cobalt | غرافيت | أكسيد الكوبالت الليثيوم | نعم | 1991 | 2.5 | 3.7 | 4.2 | 0.70 (195) | 2.0 (560) | | 2.74 (365) | | | |
| بطارية فوسفات حديد-ليثيوم | LiFePO$_4$ IFR LFP Li‑phosphate | غرافيت | فوسفات حديد-ليثيوم | نعم | 1996 | 2 | 3.2 | 3.65 | 0.32–0.47 (90–130) | 1.20 (333) | 200 | | | 4.5 | |
| بطارية ليثيوم أيون أكسيد المنغنيز | LiMn$_2$O$_4$ IMR LMO Li‑manganese | غرافيت | ليثيوم أيون أكسيد المنغنيز | نعم | 1999 | 2.5 | 3.9 | 4.2 | 0.54 (150) | 1.5 (420) | | 2.74 (365) | | | |
| بطارية أكسيد الألومنيوم والنيكل كوبالت | LiNiCoAlO$_2$ NCA Li‑aluminum | غرافيت | أكسيد الألومنيوم والنيكل الكوبالت | نعم | 1999 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 0.79 (220) | 2.2 (600) | | | | | |
| بطارية النيكل ليثيوم وأكسيد المنغنيز والكوبالت | LiNiMnCoO$_2$ INR NMC NCM | غرافيت | النيكل الليثيوم أكسيد المنغنيز والكوبالت | نعم | 2008 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 0.74 (205) | 2.1 (580) | | | | | |

## خصائص البطاريات القابلة للشحن

| البطارية | كفاءة الشحن | عدد الدورات |
| البطارية | % | # دورات |
| بطارية الرصاص | 50–92 | 500-800 |
| البطارية القلوية القابلة للشحن | | 5–100 |
| بطارية النيكل الزنك | | 50-100 |
| بطارية النيكل حديد | 65–80 | 5000 |
| بطارية نيكل-كادميوم | | 500 |
| بطارية نيكل-هيدروجين | | 20,000 |
| بطارية نيكل-هيدريد فلز | 66 | 300–800 |
| بطارية أيونات الليثيوم | | 500–1500 |
| بطارية الليثوم وأكسيد الكوبالت | 90 | 500–1000 |
| بطارية فوسفات حديد-ليثيوم | 90 | 7000 |
| بطارية ليثيوم أيون أكسيد المنغنيز | 90 | 300–700 |
| بطارية أكسيد الألومنيوم والنيكل كوبالت | 90 | 1000–1500 |
| بطارية النيكل الليثيوم أكسيد المنغنيز والكوبالت | 90 | 5000 |

## المفاقيد الحرارية

قد تسبب التفاعلات الكيميائية داخل البطارية في توليد حرارة تخرج من النظام على صورة مفاقيد، وتختلف كمية الحرارة باختلاف المادة المصنوع منها البطارية، حجمها وسعتها.
| البطارية | مشحونة بالكامل | الحرارة | الحرارة | الحرارة |
| البطارية | البداية | البداية | الهاربة | القيمة العظمى |
| البطارية | حالة الشحن | سيلسيوس | سيلسيوس | سيلسيوس/ دقيقة |
| بطارية أكسيد الكوبالت الليثيوم | 150 | 165 | 190 | 440 |
| بطارية فوسفات حديد-ليثيوم | 100 | 220 | 240 | 21 |
| بطارية أكسيد منغنيز الليثيوم | 110 | 210 | 240 | 100+ |
| بطارية أكسيد الألومنيوم والنيكل كوبالت | 125 | 140 | 195 | 260 |
| بطارية النيكل ليثيوم أكسيد المنغنيز والكوبالت | 170 | 160 | 230 | 100+ |

## الأكثر شيوعا

| الرمز | جهد الخلية | التفريغ الذاتي | ذاكرة | عدد الدورات | درجة الحرارة | الوزن |
| NiCd | 1.2فولت | 20%/في الشهر | نعم | تصل إلى 800 | (-20 إلى 60) درجة حرارة مئوية | ثقيلة |
| NiMH | 1.2فولت | 30%/في الشهر | معتدلة | تصل إلى 500 | (-20 إلى 70) درجة مئوية | متوسطة |
| Lo-NIMH | 1.2فولت | 1%/في الشهر- 3%/في العام | لا | 500 - 2000 | (-20 إلى 70) سيلسيوس | متوسطة |
| Li-ion (LCO) | 3.6فولت | 5-10%/في الشهر | لا | 500-1000 | (-40 إلى 70) سيلسيوس | خفيفة |
| LiPo (LCO) | 3.7 فولت | 5-10%/في الشهر | لا | 500-1000 | (-40 إلى 80) سيلسيوس | الأخف وزنا |

## انظر أيضا

* بطارية أكاسيد الكوبالت والمنغنيز والنيكل والليثيوم
* تاريخ البطارية
* إعادة تدوير البطاريات
* خلية ثانوية

## المصادر

* 1 2 3 4 5 6 7 "mpoweruk.com: Accumulator and battery comparisons (pdf)" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-03-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-28.
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "All About Batteries, Part 3: Lead-Acid Batteries". مؤرشف من الأصل في 2018-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-26.
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "All About Batteries, Part 5: Carbon Zinc Batteries". مؤرشف من الأصل في 2017-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-26.
* 1 2 "Energizer Non-Rechargeable Batteries: Frequently Asked Questions" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-26.
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "All About Batteries, Part 6: Zinc-Air". مؤرشف من الأصل في 2016-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-01.
* 1 2 Narayan، R.؛ Viswanathan، B. (1998). Chemical And Electrochemical Energy Systems. Universities Press. ص. 92. مؤرشف من الأصل في 2016-12-23.
* ↑ "Mercury Use in Batteries". مؤرشف من الأصل في 2019-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-01.
* 1 2 3 4 Crompton، Thomas Roy (2000). Batteries Reference Book. Newnes. مؤرشف من الأصل في 2019-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-01.
* ↑ Herbert، W. S. (1952). "The Alkaline Manganese Dioxide Dry Cell" (PDF). Journal of the Electrochemical Society. ج. 99 ع. August 1952: 190C. DOI:10.1149/1.2779731. مؤرشف من الأصل في 2018-07-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-01.
* 1 2 "Alkaline Manganese Dioxide Handbook and Application Manual" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-10-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-01.
* 1 2 3 4 "Primary and Rechargeable Battery Chemistries with Energy Density". مؤرشف من الأصل في 2018-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-26.
* 1 2 3 4 5 6 "All About Batteries, Part 4: Alkaline Batteries". مؤرشف من الأصل في 2017-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-26.
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "Rechargeable Batteries — compared and explained in detail". مؤرشف من الأصل في 2018-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-28.
* 1 2 3 "Data Sheet of Pure Energy XL Rechargeable Alkaline Cells" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-01.
* ↑ "The history of the battery: 2) Primary batteries". مؤرشف من الأصل في 2018-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-01.
* 1 2 "Silver Primary Cells & Batteries". مؤرشف (PDF) من الأصل في 2009-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-01.
* 1 2 3 "ProCell Silver Oxide battery chemistry". دوراسيل. مؤرشف من الأصل في 2009-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-21.
* ↑ "Edison's non-toxic nickel-iron battery revived in ultrafast form". مؤرشف من الأصل في 2016-03-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-28.
* 1 2 3 "Nickel-Iron Power 6 cell" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-19. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |url-status=unknown غير صالح (مساعدة)
* ↑ Sheets/Test Results/Energy Density Iron Edison Nickel Iron NiFe Battery.pdf "Energy Density from NREL Testing by Iron Edison" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-26. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
* ↑ Jha، A.R. (5 يونيو 2012). Next-Generation Batteries and Fuel Cells for Commercial, Military, and Space Applications. ص. 28. ISBN:1439850666. مؤرشف من الأصل في 2019-12-17.
* ↑ Mpower: Nickel Iron Batteries نسخة محفوظة 26 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
* ↑ A description of the Chinese nickel–iron battery from BeUtilityFree نسخة محفوظة 26 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
* ↑ "Nickel Iron Battery Frequently Asked Questions" BeUtilityFree نسخة محفوظة 20 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
* 1 2 "Nickel Cadmium Batteries". Electropaedia. Woodbank Communications. مؤرشف من الأصل في 2019-01-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-29.
* 1 2 3 4 5 6 "Testing NiCd and NiMH Batteries". مؤرشف من الأصل في 2018-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-01.
* 1 2 3 "Getting to know more about batteries". مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-26.
* 1 2 3 4 "Optimization of spacecraft electrical power subsystems" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-07-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-29.
* ↑ "Nickel-Hydrogen Battery Technology—Development and Status" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-03-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
* ↑ Thaller، Lawrence H.؛ Zimmerman، Albert H. (2003). Nickel-hydrogen Life Cycle Testing. AIAA. مؤرشف من الأصل في 2019-12-17.
* 1 2 3 Spacecraft Power Systems Pag.9 نسخة محفوظة 30 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
* ↑ "Ansmann AA – NiMH 2700mAh datasheet" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-02.
* 1 2 "AA Battery Considerations". مؤرشف من الأصل في 2017-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-01.
* ↑ "General Description". Eneloop.info. سانيو. مؤرشف من الأصل في 2012-09-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-06.
* ↑ "Metero Webinar 2". مؤرشف من الأصل في 2016-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-02.
* ↑ "SANYO new Eneloop Batteries Remains Energy Longer" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-02.
* 1 2 Dyer، Chris K؛ Moseley، Patrick T؛ Ogumi، Zempachi؛ Rand، David A. J.؛ Scrosati، Bruno (2013). Encyclopedia of Electrochemical Power Sources. Newnes. ص. 561. ISBN:0444527451. مؤرشف من الأصل في 2019-12-21. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-03.
* ↑ "Lithium Manganese Dioxide Batteries CR2430" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-01.
* 1 2 3 4 5 6 7 8 - the renaissance.pdf "Li/CFx Batteries: The Renaissance" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-12-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-03. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
* 1 2 "Chapter 1 Overview - Industrial Devices and Solutions" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-03.
* ↑ Guides/42691_Lithium Application Notes and Product Data Sheets.ashx "Lithium Carbon-monofluoride (BR) Coin Cells and FB Encapsulated Lithium Coin Cells". مؤرشف من الأصل في 2016-12-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-03. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
* 1 2 3 4 5 6 7 "Lithium Iron Disulfide Handbook and Application Manual" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-10-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-03.
* ↑ israeli power sources marple nn - ver 1.pdf "Energizer's Lithium Iron Disulfide – The best of all worlds for the most demanding applications" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-03. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
* 1 2 3 4 5 "Battery chemistry FINALLY explained". مؤرشف من الأصل في 2019-03-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-26.
* ↑ "Hooked on lithium". مؤرشف من الأصل في 2017-11-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-26.
* 1 2 3 4 5 6 "Comparison Common Lithium Technologies" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-21.
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 "Lithium Battery Technologies". مؤرشف من الأصل في 2018-06-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-26.
* ↑ "LiFePO$_4$: A Novel Cathode Material for Rechargeable Batteries", A.K. Padhi, K.S. Nanjundaswamy, J.B. Goodenough, Electrochemical Society Meeting Abstracts, 96-1, May, 1996, pp 73
* ↑ https://web.archive.org/web/20181226024301/https://www.victronenergy.nl/upload/documents/Datasheet-12,8-Volt-lithium-iron-phosphate-batteries-EN.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-12-26. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
* 1 2 "Lithium-ion Battery Overview" (PDF). Lighting Global ع. May 2012, Issue 10. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-01.
* 1 2 "Lithium nickel cobalt aluminium oxide". مؤرشف من الأصل في 2017-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-01.
* ↑ "Battery Technology". مؤرشف من الأصل في 2016-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-26.
* 1 2 "Why Tesla's grid batteries will use two different chemistries". مؤرشف من الأصل في 2019-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-02.
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Doughty، Dan؛ Roth، E. Peter. "A General Discussion of Li Ion Battery Safety" (PDF). The Electrochemical Society Interface ع. Summer 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-12-21. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-27.
* ↑ Best rechargeable batteries of 2018? Eneloop! Check out the tests نسخة محفوظة 17 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
* ↑ Best Power Tool Battery Types: NiCd VS NiMH VS li-ion VS li-polymer - Powertoollab نسخة محفوظة 07 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.

## وصلات خارجية

* كتاب عن البطاريات التجارية
* بوابة تقانة
* بوابة الكيمياء
* بوابة الفيزياء
* بوابة كيمياء فيزيائية
* بوابة طاقة
* بوابة إلكترونيات
* هذه بذرة مقالة عن الإلكترونيات أو العاملين في هذا المجال بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.